Darstellung von Kupferbronze auf nassem Wege. 121 



der Kupferlösung das Kupfer metallisch auszuscLeiden, 

 sich zu verkupfern. Lässt man ein blankes Stück Eisen, 

 z. B. eine Messerklinge, hinreichend längere Zeit in einer 

 Kupferlösung von geeigneter Concentration liegen, so wird 

 sich auf dem Eisen bald eine so dicke Kupferschicht 

 abgesetzt haben, dass diese leicht von dem Eisen los- 

 gelöst werden kann. Wie das ausgeschiedene Zinn bei 

 der Behandlung von Zinnsalz mit metallischem Zink, so 

 zeigt auch hier das ausgeschiedene Kupfer ein krystal- 

 linisches Gefiige, und es ist unmöglich, mit diesem' Prä- 

 parate eine solche Zerkleinerung vorzunehmen, als ver- 

 langt wird, viel weniger noch ist es möglich, dieses Prä- 

 parat bloss durch ein Sieb in den feinen Zustand zu ver- 

 setzen, als man ihn benöthigt. Man erhält aber ein Prä- 

 parat, welches allen Anforderungen entspricht, wenn man 

 nach folgender Vorschrift arbeitet, welche der Verf. in 

 grösserem Maassstabe schon ausgeführt und für ganz vor- 

 theilhaft erkannt hat. Er bemerkt jedoch, dass dieses 

 Verfahren nur für die Darstellung von Kupferbronze gilt, 

 zur Darstellung von Argentin oder metallisch feinem Zinn 

 aber nicht anwendbar ist, weil das Zinn die Eigenschaft 

 zu krystallisiren in noch höherem Grade besitzt, als das 

 Kupfer. Um die Kupferbronze darzustellen, wird */2 Pfd. 

 Kupfervitriol in 2 Pfd. Flusswasser gelost und der Lö- 

 sung 1 Loth Salzsäure zugesetzt. In einem irdenen Ge- 

 fasse werden 2 Pfd. metallisches Eisen mit 2 Pfd. Fluss- 

 wasser Übergossen und diesem Kupferansatz zugesetzt. 



Die Oberfläche des Eisens muss möglichst von Rost 

 frei sein, indess verhindert die oxydirte Oberfläche des 

 Eisens keinenfalls den Process, dieser wird bloss etwas 

 verlangsamt, indem die freie Salzsäure das Oxyd erst 

 lösen muss. Der Zusatz der Salzsäure ist nothwendig, 

 weil das Kupfer sich sonst zu fest au das Eisen an- 

 legt, als dass es leicht davon abgenommen werden könnte. 

 Der Zersetzungsprocess dauert gewöhnlich 24 — 30 Stun- 

 den bei Anwendung obiger Verhältnisse, nach dieser Zeit 

 ist die blaue Flüssigkeit über dem Eisen entfärbt und 

 hat eine gelbliche Färbung angenommen ; das Kupfer hat 

 sich metallisch in Form von losen Flocken oder von Pul- 

 ver an das Eisen angelegt und kann mittelst eines Holz- 

 spatels leicht von dem Eisen entfernt werden. 



Das zurückgebliebene Eisen wird abermals mit zwei 

 Pfund Flusswasser übergössen und ein gleicher Kupfer- 

 vitriolansatz wie oben diesem zugesetzt, worauf der Pro- 



